590 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Durchbrechung der Gliedenden einfach, Hoftüpfel der Längswände klein, 

 diese oft dicht bedeckend, ihre quergestellten Porenspalten dann zu län- 

 geren oder kürzeren Streifchen zusammenfließend. Markstrahlen zer- 

 streut, meist 2 — 4 Zellen breit und 0,27 — 0,60, einzelne auch bis nahe- 

 zu 1,0 mm hoch, ihre Zellen ziemlich dünnwandig, 10^ — 18 tx hoch, gleich- 

 förmig. Dickwandige Fasern als Grundmasse. Strangparenchym, ab 

 und zu mit Kalziumoxalatkristallen, in den oben erwähnten Gruppen und in 

 einzelnen, schmalen (meist 3- bis /i -schichtigen) Querzonen. 



In den Zellen der Markstrahlen^ des Parenchyms und in den Ge- 

 fäßen rütlich violetter bis karminroter, in Alkohol teilweise löslicher In- 

 halt, dort in Klümpchen und Krümeln, hier, wie auch in manchen Fasern, 

 in gleichmäßig dichten, das Innere stellenweise ausfüllenden blassen. 

 Außerdem auch die Wände aller Zellen (namentlich der Fasern) und 

 Gefäße entsprechend gefärbt. 



Ein feines Kunstholz, das auch zu teueren Möbeln verarbeitet wird^). 



56. Das Holz von Afzelia bijuga. 



Der Baum, dessen Kernholz nachstehend beschrieben wird, Äfxelia 

 hijuga A. Gray, zu den Caesalpinioideen (s. p. 501) gehörend, ist von 

 den Seychellen bis nach Polynesien verbreitet. Sein Holz kommt aus 

 Neu Guinea nach Deutschland, wird daher auch »Neu- Guineaholz« ge- 

 nannt^j. 



Holz^) lebhaft gelbbraun bis rötlichbraun, im Querschnitt mit zahl- 

 reichen hellen, ziemlich gleichmäßig verteilten (querzonenweise etwas 

 spärlicheren) Pünktchen, in diesen die eben noch kenntlichen (mitunter 

 gelb ausgefüllten) Gefäße; die feinen Markstrahlen und ebenso zarte 

 Querlinien (in ungleichen Absländen) erst unter der Lupe sichtbar. Gefäße 

 im Längsschnitt als ziemlich grobe, in hellen Streifchen liegende, unter 

 der Lupe meist gegliederte und glänzende Furchen, teilweise rot bis 

 schwarz (mitunter auch gelb) ausgefüllt. Markstrahlen auf der Tangential- 

 fläche unter der Lupe als dunkle, feine, gleichmäßig zerstreute Strichel- 

 chen. Ziemlich hart und schwer, aber gut- und ziemlich glattspaltend, 

 an Wasser einen bräunlichen Farbstoff abgebend; solches Wasser färbt 

 sich dann mit Eisenchlorid tiefschwarz. 



Mikroskopischer Charakter^). Gefäße, bzw. GeHißgruppen etwa 



1) Siehe Gewerbl. Materialkunde, I, Hölzer, herausgeg. v. P. Krais, 1910, p. 486. 



2) Ebenda, p. 705. Nach Harms (1. c, p. 54) wäre die Bezeichnung Intsia 

 bijuga Coleb, vorzuziehen. 



3) Vgl. auch Blits, Bull, v. h. Kolon. Mus. Haarlem, Nr. 19, p. 3». 



4) Siehe auch Moll und Janssonius, Mikrographie des Holzes usw., Lief. 4, 

 p. 123, Fig. 160 und die Abbildungen auf Taf. VI zu G. Bargalgi-Petrucci, Sulla 

 struttura dei legnami raccolli in Borneo, in Malpighia, 17, 1903 (p. 280). 



